S24 



Absätze in der Esse des Gold-Silberofems. 



unterer Th. mittlerer Th. oberer Th. 



Silber 

 Silberoxyd 

 Kupfer 

 Kupferoxyd 



Bleioxyd 

 Antimonoxyd 

 Kohlige Substanz 

 In Säure Unlösliches 

 Kalk, Magnesia, Eisen und 

 Thonerde 



48,75^ 

 0,32^ 



0,75 

 4,25 

 Spur. 



Spür. 

 25,30 



19,92 



99,00 



39,1.6 



"3Ä 

 0,25 

 0,12 

 2,64 

 2,20 

 0,09 

 3,39 



26,50 



22,80 



29,38 

 1,98 

 0,25 

 0,12 

 2,12 

 2,80 

 0,11 

 4,20 



33,90 



24,33 



99,80 



99,20 



Summa des Silbers 48,78 42,08 31,22 



Man sieht , dass Silber , wie Gold sich in bedeutender Menge 

 verflüchtigte. ]N. ist der Meinung, dass sich das Silber nicht als Oxyd, 

 wie. wohl behauptet worden ist, sondern als Metall verflüchtigt. — 

 Von N's. Versuchen, Legirungen von Gold, Silber und Kupfer durch 

 Hitze in ihrer Zusammensetung zu verändern, ist besonders folgender 

 von Interesse: Eine solche Legirung, die in der Mark 842 Grain Gold 

 und 20 Procent Kupfer enthielt, wurde, l'/a Stunde geschmolzen erhal- 

 ten. Sie. enthielt nun 855 Grain Gold in der Mark. Die Kupferoxyd- 

 kruste die sich auf der Oberfläche gebildet hatte, enthielt Va ihres 

 Gewichts metallischen Silbers, und nur eine äusserst geringe kaum 

 entdeckbare Spur von Gold. Er schiebt diese Erscheinung auf die 

 grosse Verwandtschaft des metallischen Kupfers zu Gold denn dies 

 ist bei dem kupf erhaltigen Silber geblieben. Als Beweis dafür führt 

 er an, dass bei einer Abscheidung des Silbers aus einem sehr kupfer- 

 reichen Amalgam sich zwei verschiedene Legirungen, eine äussere 

 weisse, und eine innere braune Schicht gebildet hatten, die folgende 

 Zusammensetzung besassen: 



weisse Leg. bräune Leg. 



Silber 74,15 4,00 



Kupfer 25,52 61,97 



Gold 0,33 34,03 



100 100 



Man sieht, die kupferreichere Legirung enthielt fast alles Gold. 

 {Quaterly Journal of the chemical society. Vol. 11. p. 168.) Hz. 



Nichles. Quantitative Bestimmung des Quecksilbers 

 bei Gegenwart von Fetten. — Die Quecksilbersalben sind 

 grossen- Verfälschungen unterworfen, die zu entdecken einige Schwie- 

 rigkeiten hat. Zwar sind bisher mehrere Methoden zur Untersuchung 

 bekannt gemacht worden, keine aber entspricht den wichtigen Forde- 

 rungen an Einfachheit des Verfahrens und Sicherheit der Resultate. 

 N. giebt dasvi .folgenden "Weg an. — Ein bestimmtes Gewicht von 



